Platinum black
ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಕಪ್ಪು (ಪಿಟಿ ಕಪ್ಪು) ಉತ್ತಮ ವೇಗವರ್ಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಲಾಟಿನಂನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪುಡಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅದರ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ತೆಳುವಾದ ಪದರದ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರವಾಗಿ, ಇಂಧನ ಕೋಶ ಪೊರೆಯ ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ, ಅಥವಾ "ಸ್ವಯಂ-ಬೆಳಗುವ" ಅನಿಲ ದೀಪಗಳು, ಓವನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟವ್ ಬರ್ನರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಡುವ ಅನಿಲಗಳ ವೇಗವರ್ಧಕ ದಹನವಾಗಿ. ತೆಳುವಾದ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಘನ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಲೋಹವನ್ನು ಆವರಿಸುವ ತೆಳುವಾದ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಂ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಅಂತಹ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಕಪ್ಪು ಪದರದಿಂದ ಮುಚ್ಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು "ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ನ ಪ್ಲಾಟಿನೈಸೇಶನ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನೈಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಜವಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೊಳೆಯುವ ಪ್ಲಾಟಿನಂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಧನ ಕೋಶ ಪೊರೆಯ ವೇಗವರ್ಧಕವಾದ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಕಪ್ಪು ಪುಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೋಟಾನ್-ವಿನಿಮಯ ಪೊರೆಯ ಇಂಧನ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ನಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರೇನ್ ಅಥವಾ ಅನಿಲ ಪ್ರಸರಣ ಪದರದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಒತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಥೆನಾಲ್-ನೀರಿನ ದ್ರಾವಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಪುಡಿಯ ಅಮಾನತು ಲೇಪದ ಏಕರೂಪತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆ ಮತ್ತು ಪದರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅನ್ವಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊರೆಯ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸುಡುವ ಅನಿಲಗಳ ವೇಗವರ್ಧಕ ದಹನ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ "ಸ್ವಯಂ-ಬೆಳಕಿನ" ಅನಿಲ ದೀಪಗಳು, ಓವನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೌ ಬರ್ನರ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನಿಲದ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣವನ್ನು ವೇಗವರ್ಧಿಸಲು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದವು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಿಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಧನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಅನಿಲ, ಪಟ್ಟಣ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಮರದ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲದ (H2) ಗಣನೀಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೇಗವರ್ಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೌಡರ್ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಟಿನೇಟ್ನಿಂದ ಕರಗಿದ ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 500 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಕರಗಿದ ನೀರನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಬಹುದು, ಕುದಿಸಿ, ತೊಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಂದು ಪುಡಿಯನ್ನು (ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ) ಅನಿಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಮ್ ಲೋಹದ ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನೈಸೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನೈಸೇಶನ್ಗೆ ಮೊದಲು, ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಮ್ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಆಕ್ವಾ ರೆಜಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (50 ಪ್ರತಿಶತ ದ್ರಾವಣ, ಅಂದರೆ, ಎಚ್ಸಿಎಲ್ನ 12 ಮೋಲ್ನ 3 ಸಂಪುಟಗಳು/ಕೆಜಿ, 16 ಮೋಲ್ನ 1 ಪರಿಮಾಣ/ಕೆಜಿ ಎಚ್ಎನ್ಒ3,4 ಸಂಪುಟಗಳ ನೀರು). ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಟಿನಿಕ್ ಆಮ್ಲದ 0.072 mol/ಕೆಜಿ ಮತ್ತು 0.00013 mol/ಕೆಜಿ ಸೀಸದ ಅಸಿಟೇಟ್ನ ನೀರಿನ ದ್ರಾವಣದಿಂದ 30 mA/cm2 ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆನೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನು ವಿಕಸನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ; ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ರಿಟ್) ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಲೇಖಕರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ 30 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಧ್ರುವೀಯತೆಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸುವಾಗ 5 mA/cm2 ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಂದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನೈಸೇಶನ್ ನಂತರ, ವಿದ್ಯುದ್ವಾರವನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರವು ತನ್ನ ವೇಗವರ್ಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ಆವೃತ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಫಾಯಿಲ್ಗಳನ್ನು ಬೊಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಲಮ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಕುರ್ಲಬಾಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಟಿನಿಕ್ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸುಧಾರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ನಂತರ, ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ಗಿಂತ ಸೀಸದ ಅಸಿಟೇಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಲೋಹದ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಂನ ಒಂದು ರಂಧ್ರಯುಕ್ತ, ಬೂದುಬಣ್ಣದ-ಕಪ್ಪು ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅನಿಲದಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಮೋನಿಯಂನ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣದಂತಹ ಅನೇಕ ಅನಿಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದಹನಶೀಲ ಅನಿಲಗಳ ದಹನಕ್ಕೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈ ಸಕ್ರಿಯ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಆಕ್ವಾ ರೆಜಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಕಣಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಮ್ ಕಣಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಃ ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಮ್ (ಪಿಟಿ) ಅಂಶಃ ≤ 99.9% ಕಬ್ಬಿಣ (ಎಫ್ಇ) ಅಂಶಃ ≤ 0.005% ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಃ 40′ 60 ಮೀ2/ಗ್ರಾಂ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರಃ <10 ಎನ್ಎಂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂಕೇತಃ ಎಫ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟಃ ಆರ್11 ಭದ್ರತಾ ಮಟ್ಟಃ ಎಸ್16 ಯುಎನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳುಃ 3089 ಇದನ್ನು ಕಲ್ನಾರನ್ನು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಟಿನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಟಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಮುಳುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಟಿನಮ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಟಿನೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ವೇಗವರ್ಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ, ಹೊಳೆಯುವ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ವಿದ್ಯುದ್ವಾರವು ಶೂನ್ಯ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ (ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ + 340 mV) ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಕಪ್ಪು ವಿದ್ಯುದ್ವಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಪಮಾನವು 70 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಏರಿದಂತೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಹಲವಾರು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಡಮ್ಸ್ನ ವೇಗವರ್ಧಕ (ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್) ರಾನಿ ನಿಕೆಲ್ (ವೇಗವರ್ಧಕ) ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನೀಕರಣ ವೇಗವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ.